1614 
draaiende hüarts, met het oog op de vroeger door ons gevonden 
anomalie bij dit mineraal. Enkele opmerkingen over de Röntgeno- 
grammen van hruciet, en, — als aanvulling van ons vroeger gepu- 
bliceerd onderzoek over nionokliene kristallen, — over dat van 
lithiumsulfaat, vormen het slot van dit opstel. 
Bronziet is een rhombische pjroxeen ; hij heeft de samenstelling: 
{Mg, Fé)g{SiO^)^, en de parameters; «: 6 : c = 0,9702 ; 1 ; 0,5701. Uit 
een fraai kristal \'an Kupferherg, Bayreuth, werden drie plaatjes 
parallel aan (100), vOiO) en (001) geslepen, welke resp. 1,09, 1.10, 
en 1.06 m.M. dik waren. Het plaatje parallel aan (010) vertoonde 
eene geringe afwijking van de normale ligging; de Röntgenbeelden 
zijn in fig. 9, 10, en 11 op Plaat III weergegeven, en in stereo- 
grafische projektie in de lig. 1, 2, en 3 op Plaat V. De symmetrie 
naar twee onderling loodrechte vlakken is zonder meer terstond 
erkenbaar. 
Ter vergelijking van diaspoor en mangaiiiet werden ook van deze 
mineralen plaatjes parallel aan de drie pinakoïden geslepen en door- 
straald. Bij diaspoor: AlO{OH), met de parameters: a:b:c = 
= 0,4686:1:0,3019 en afkomstig van Emery Mines {Mass.), was 
alleen het beeld parallel (010) voor direkte reprodnktie geschikt 
(zie tig. 4 op Plaat I); in fig. 4 en 5 op Plaat V zijn de overeen- 
komstige stereogratische projektie’s, nl. óók voor het beeld parallel 
aan (100), weergegeven. De dikte der plaatjes van diaspoor was 
resp. 0,96, 0,93 en 1,02 m.M. Bij manganiet (van Ilfeld, i/d Harz) 
werden beelden verkregen, bij welke in stede van vlekken, lange, 
straalsgewijze zich verspreidende op de plaaf zichtbaar waren. 
Deze eigenaardigheid werd door ons ook bij proeven met goethiet waar- 
genomen ; zij houdt o. i. verband met kneuzingen van het materiaal, en 
schijnt tendeele met vergroeiingen van bundels vezelvormige individuen 
in de kristallen, samen te hangen. Tot dusverre gelukte het niet, om 
ongestoorde, en voor bevredigende interpretatie geschikte buigings- 
beelden te verkijgen. Van welks samenstelling ; iUn 0(0/7), 
en welks parameters : a: b: c = 0,8441 : 1 ; 0,5448, zijn, kon alleen 
eene eenigermate vertrouwbare projektie gegeven worden voor het 
beeld, dat verkregen werd met een plaatje parallel aan (100) gesle- 
pen, 1,04 m.M. dik; zij is in tig. 6 op Plaat V weergegeven. 
Van antinioniet : Sb„^ S., met a\b : c = 0,9844 : 1 : 1,0110, stonden 
ons de fraaie kristallen van Shikoku in Japan ten dienste, welke 
destijds gediend hebben voor het onderzoek van een onzer “), 
b Deze Verslagen, 24, 450, 451. (Sept. 1915). 
2) Deze Verslagen, 24. (Januari 1916). 
S) F. M. Jaeger Zeits. f. Kryst. 44 . 45. (1908) ; deze Verst. (Eng.) 9 . 809. (1907). 
